positive: 2Cr13属马氏体不锈钢材质,有磁性,硬度好,焊接要预热的。和Q235焊接用奥氏体不锈钢焊条不用预热,焊接,采用较小的电流。<br>2Cr13不锈钢材质<br>2cr13是一种金属材料。<br>2Cr13属马氏体不锈钢有磁性,硬度好,焊接要预热的。和Q235焊接用奥氏体不锈钢焊条不用预热,焊接时控制焊缝稀释率,不摆动焊接,采用较小的电流。<br>2Cr13是铬13型不锈钢,这一类钢适合制作在中性或弱的腐蚀环境下工作的零件或器具,如手术刀、手术剪、汽轮机叶片、不锈钢螺母等。<br>该钢通常进行淬火和高温回火热处理工艺,获得组织为回火索氏体,塑性、韧性好,强度、硬度较低。<br>2Cr13是钢号,不锈钢材质。<br>2Cr13”的化学成分:碳C :0.16~0.25、硅Si:≤1.00、锰Mn:≤1.00、硫S :≤0.030、磷P :<br>≤0.035、铬Cr:12.00~14.00、镍Ni:允许含有≤0.60 。<br>力学性能:抗拉强度 σb (MPa):淬火回版火,≥640、条件屈服强度 σ0.2 (MPa):淬火回火,≥440、伸<br>长率 δ5 (%):淬火回火,≥20、断面收缩率 ψ (%):淬火回火,≥50、冲击功 Akv (J):淬火回火,≥63<br>硬度 :退火,≤223HB;淬火回火,≥192HB 。<br>2Cr13 (S42020) 属于国copy标马氏体不锈钢材料,执行标准:GB /T 20878-2007 (不锈钢和耐热钢 牌号及化学百成分),通过热处理可以度调整其力学问性能的不锈钢,淬火状态下硬度高,耐蚀性良好。常用作答汽轮机叶片用钢,餐具、外科手术器械。<br>扩展资料:<br>“2Cr13”的特性:<br>1、淬火状态下硬度高,权耐蚀性良好。用作汽轮机叶片。<br>2、2Cr13密度为7.75g/cm3 2Cr13淬火硬度:一般2Cr13的淬火温度在980~1050℃,取980℃加热油淬时硬度要明显低于1050℃加热油淬,980℃油淬后硬度为45~50HRC,1050℃油淬后硬度要高2HRC。<br>3、1050℃淬火后得到的组织晶粒较粗,脆性大。
negative: 25Cr2MoV化学成分如下图:化学成分 C:0.22~0.29 Si:0.17~0.37 Mn:0.40~0.70 Cr:0.8~1.5 Mo:0.25~0.35 V:0.15~0.30<br>25crmoa什么材质: 国内材质35crmoa螺母相当于美制4130钢.35crmoa为一种合金结构钢,a代表高级.有很高的静力强度、冲击韧性及较高的疲劳极限,淬透性较40cr高,高温下有高的蠕变强度与持久强度,长期工作温度可达 500℃;冷变形时塑性中等,焊接...<br>25CrNiMo 化学成分 - : 渗碳(氮)钢 渗碳是指使碳原子渗入到钢表面层的过程.也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层,再经过淬火和低温回火,使工件的表面层具有高硬度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性. 虽然我不知道也查不到这种型号的钢具体到底是啥成分 但从名称上可看出会有cr(铬)ni(镍)mo(钼) 还应该有碳或氮 一定还有铁<br>ZG25CrMo含量: ZG:是“铸钢”的拼音缩写其中碳含量为0.25%Cr含量在0.5%-0.9%之间;Mo含量0.15%-0.9%之间,并且Cr的含量大于Mo的含量其余杂质元素的含量小于0.5%.<br>25 crmo4是什么材料 - : 25CrMo4 (1.7218)属于欧标合金结构钢,执行标准:EN 10083-3-200625CrMo4 (1.7218)